5m plo 



en faisant une fonte entre deux , ainsi qu'dn peut le voir 

 dans la description de la série d'opérations qui composent 

 le traitement des minerais de Sanct - Andréasberg. (Voyez 

 Richesse minérale, tom. 3.) 



Remarquons, en terminant, quecetaffinage n'est plus guère 

 pratiqué sur la simple matte de plomb, même impure, lors- 

 qu'il ne s'y trouve pas de cuivre, et à cause du prix actuel 

 du plomb et de la perte énorme à laquelle cette opération 

 donne lieu. 



IV. Procédés de purification du ploml , et affinage pour V argent. 



Le plomb retiré de certains minerais, n'est pas assez pur 

 pour être livré au commerce; il est aigre, dur et cassant, et 

 pour lui donner la douceur et la malléabilité qu'on y re- 

 cherche, il fil ut le débarrasser des métaux qui sont combinés 

 avec lui, souvent en même temps qu'un peu de soufre; plus 

 souvent encore ce métal contient de l'argent en quantité 

 suffisante pour qu'on puisse l'en séparer avec bénéfice. 



L'opération qu'on emploie pour obtenir ce métal précieux, 

 et qui sert en même temps à purifier le plomb , se nomme 

 en général affinage; il convient, d'après ce que nous venons de 

 dire, d'en distinguer deux sortes : celui qui a pour objet la 

 seule purification du plomb non argentifère, et celui dont 

 l'objet spécial est la séparation de l'argent. Dans ce dernier 

 cas, c'est une coupellation , analogue à celle par laquelle on 

 fait les essais du plomb pour l'argent. 



1." Purification du plomb aigre et cassant. 



Le plomb qui provient de certains minerais, et plus par- 

 ticulièrement de la fonte des abstriches, des crasses ou sco- 

 ries formées en diverses opérations, est souvent extrême- 

 ment impur; cependant on peut quelquefois en tirer parti 

 dans cet état. 



Celui qui est allié avec l'antimoine, sera vendu avec avan- 

 tage pour former les caractères d'imprimerie; celui qui con- 

 tient de l'arsenic, et en général tout plomb dur et peu duc- 

 tile, peut servir à fabriquer du plomb de chasse, etc. 



Le plomb impur contient ordinairement, comme nous l'a- 

 vons dit, un peu de soufre, de l'arsenic , antimoine, du zinc, 

 cobalt, nickel, cuivre, etc. 



